ii48 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



i:tain et sélénium. — Goiiiine dans le cas étudié précédemment, la température de la 

 solidification commençante croît d'abord très rapidement avec la masse de sélénium 

 ajouté à l'étain, puis elle continue à s'élever, mais plus lentement, dés que le rapport R 



dépasse la valeur lo ; on a ainsi une portion de courbe abc absolument analogue 

 comme forme à la courbe ABC. Voici les coordonnées de quelques points de cette 

 courbe : 



Valeurs du rapjjort R. 



Tpmpératuvo de solidification. 



I ,bo 

 3,00 

 G,5o 

 '.9,8 



632° 



090° 

 750° 

 860° 



Le sélénium n'entrant en ébullilion que vers GGî", il est facile d'avoir à l'état liquide 

 des mélanges contenant plus d un atome de ce métalloïde pour un atome d'étain. La 

 température de solidification de ces mélanges diminue rapidement, alors qu'elle est égale 

 à iGo° pour le protoséléniure Sn Se, elle n'est plus que de 655° pour le mélange obtenu 

 en ajoutant un demi-alome de sélénimn à ce composé. A l'état liquide, le composé qui 

 répondrait à la formule Sn- Se' n'existe pas, car on lui trouve deux points de solidifica- 

 tion : 655° et 640°. Si l'on continue à faire croître Ui proportion de sélénium au delà de 

 un atome et demi pour un atome d étain, on observe que la température de solidification 

 baisse lentement, elle est égale à 6 ',5° pour deux atomes de sélénium, à 6-20" pour 



